TCVN3940:1984

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3940:1984 về Kim loại - Phương pháp thử kéo ở nhiệt độ cao do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3940-84 KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ CAO Metals - Method of tension test at hight temperature. Tiêu chu ẩ n nà y áp dụng cho kim loại và những sản ph ẩ m bằng kim loại có b ề dà y không n h ỏ hơn 0,5mm và đường kính kh ôn g nhỏ hơn 3 mm. Tiêu chu ẩ n này qu y định phương ph áp t hử, kéo tĩnh ở nhiệt độ trên 35 đến 12 0 0 o C để xác định những đặc trưng cơ học sau đâ y : Giới h ạ n chảy (qu y ước và vật lý); - Giới hạn b ề n; - Đ ộ giãn dài t ương đố i sau khi đứ t ; - Độ thắt t ương đối sau khi đứ t; 1. ĐỊNH NGHĨA V À KÝ HIỆU 1.1. Các dặc trưng cơ học đ ược địn h ngh ĩ a và ký hiệu quy ướ c theo TCVN 197 - 66. 1.2. Đ ể ch ỉ r õ nhiệt độ của ki m loại khi t hử, bên phải các ký hiệu quy ước của cá c đ ặ c trưng cơ h ọ c t heo TCVN 197 - 66 còn phải ghi thêm chỉ số bi ể u thị nhiệt độ của kim loại khi thử. Ví dụ: s ch /350 ; s b/350 Trong đó số 350 biểu thị nhiệt độ của kim loại khi thử được t í nh theo độ b ách ph â n. 2. BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP Thử nghiệm bao gồm việc kéo mẫu thử ở nhiệt độ định trước với t ố c độ b iến dạng hoặc t ốc độ đặt t ải đã đư ợ c định trước đ ể xác định các đ ặc tr ưng c ơ học tương ứng v ớ i tốc độ biến dạng hoặc tốc độ đ ặt t ải theo TCVN 197-66. 3. MẪU THỬ 3.1. Hình dạng k í ch th ư ớc và c á c yê u cầu khác của mẫu thử theo TCVN 197 - 66. 3.2. Có th ể khắc vạch ở hai đ ầu của ph ầ n chi ều dài t í nh đối với mẫu thử hình trụ t ròn (m ẫ u tròn) đ ể kẹp dụn g cụ biến dạng. 4. THIẾT BỊ THỬ 4.1. Máy thử kéo là các loại m áy thí nghiệm c hu y ên hoặc các loại máy kéo vạn năng c ó t h ể lắp đ ặt các thiế t bị nung 4.2. Thiết bị n u ng nóng phải đảm bảo sao cho toàn bộ độ dài tính t oán của mẫu thử đ ược nung nóng đều đến nhiệt độ định trước và phải giữ nguyên nhiệt độ đó với độ chênh nhỏ cho phép trong suốt quá trình kéo mẫu. Chiều dài l à m việc của thiết bị nung nóng í t nhấ t ph ả i g ấ p 5 l ầ n chi ề u dài tín h toán của mẫu thử , nhưng không ngắn h ơ n 25 0 mm n ế u trong t iêu chu ẩ n về sản ph ẩ m kim loại không quy định kích thước cụ th ể . Tr ư ờng hợp cần thử vậ n v ớ i độ d ã n dài tương đ ối sau khi đứt là 200% thì chiều dài bị nung phải đ ược tăng t ương ứng với yêu c ầ u củ a tiêu chuẩn cho sản ph ẩ m kim lo ạ i. 4 . 3. Thi ế t bị ki ể m tra nhiệt độ phải có c ấ p chính xác k hông th ấ p hơn 0,5 Trong các thí nghiệm trọng t à i chỉ sử dụng những thiết bị bộ phận tự động ghi nhiệt độ. 5. ĐIỀU KIỆN THỬ VÀ TÍNH K Ế T Q U Ả 5.1 . Điều ki ệ n th ử và t ính kết quả theo TCVN 197 - 6 6 . 5.2. Đặt các cặp nhiệ t lên mẫu t hử để đo nhiệ t độ của mẫu th ử, số lư ợ ng và vị trí đặt c á c cặp nhiệt phụ thuộc vào chiều tính t oán của mẫu thử. - Khi chiều dài t ính toán đến 100 mm - đặt hai cặp nhiệt hai đầu của phần chiều dài tính toán. Khi chiều dài tính đến 50 mm chỉ cần đặt một cặp nhiệt ở giữa chiều dài tính… - Khi chiều dài t ính toán l ớ n hơn 100 mm - đặt ba cặp n h iệt ở hai đ ầ u v à ở giữa chiều dài t ính t oá n. 5 .3. Mối hàn của cặp nhiệt cần được bảo vệ tránh sự b ứ c xạ trực tiếp của ngu ồ n nung. 5.4. Thời gian nung nóng mẫu thử đến nhiệt độ thử và thời gi an giữ nguyên nhiệt độ đó đ ư ợc quy định trong t iêu chu ẩ n cho s ản ph ẩ m kim loại. Khi không c ó các quy định c ầ n thiết về t hời gian nung nóng mẫu th ử đến nhiệt độ định trước thì thời gian này được quy đ ịnh không quá một giờ, và thời gian giữ nguyên nhiệt độ đó t ừ 20 đ ế n 30 phút. 5 . 5. Sai lệch cho phép của nhiệt độ thử được quy định tr o ng b ả ng sau: Nhiệt độ thử, o C Sai lệch cho phép, o C trong quá trình thử Kiểm tra Trọng tài Đến 600 Trên 600 đến 900 Trên 900 đến 1200 ± 5 ± 7 ± 10 3 5 ± 8 6. BIÊN BẢN THỬ Biên bản thử theo TCVN 197-66. Trong biên bản cần quy định thêm nhiệt độ thử định trước, thời gian nung nóng mẫu đến nhiệt độ thử và thời gian giữ nguyên nhiệt độ này.